über die Verbindung des Eisens mit Kohle. 55 



erkaltet. Die lichte Bruchfurbe ändert sich durch das Glühen in 

 eine dunklere um , und das glänzend grubkörnige Gefüge , welches der 

 in zu starker Hitze gehärtete Stahl erhallen hatte , wird feinkörniger 

 und dichter. 



Bleibt das Stabeisen zu lange Zeit der Einwirkung der Kohle in 

 der Weifsglühhitze ausgesetzt, so fangt es an zu schmelzen, und ver- 

 wandelt sich dabei in graues Roheisen. Die Weichheit ist geblieben, 

 aber die Geschmeidigkeit in der gewöhnlichen Temperatur vermindert 

 und die Schweilsbarkeit ganz verloren. Zwischen dem so erhaltenen 

 und dem aus den Eisenerzen dargestellten, möglichst grauen Roheisen, 

 findet sich in keiner Art irgend ein Unterschied. 



Wenn hartes , weilses und sprödes Roheisen mit blättrigem oder 

 strahligem Bruch, unter Luftzutritt anhaltend geglüht wird und lang- 

 sam erkaltet , so verdunkelt sich die Farbe unter der Glühspandecke, 

 womit sich das Eisen überzieht, immer mehr und mehr; das Gelüge 

 wird körnig, statt der Harte tritt Weichheit und statt der Sprödigkeit 

 ein ziemlich hoher Grad von Geschmeidigkeit ein. Das Eisen erhält 

 das Ansehen des grauen Roheisens. Derselbe Erfolg findet statt , wenn 

 der Luftzutritt ganz, oder theilweise, durch Knochenasche, Thon , rei- 

 nen Sand. Kreide, Holzasche, ja selbst durch Reifsblei und durch Kohle 

 abgehalten wird. Die Bildung des Glühespans auf der Oberfläche, durch 

 Luftzutritt , beschleunigt übrigens die Umänderung aus einer harten, 

 weifsen und spröden in eine weiche , graue und geschmeidige Masse. 

 Wird das auf diese Weise ausgeglühete Eisen noch glühend in W asser ab- 

 gelöscht, so erlangt es wieder Härte und Sprödigkeit, und bekommt ein 

 theils dichtes, theils grobkörniges, glänzendes Gefüge von weilser Farbe. 



Das weiche , graue und geschmeidige Roheisen erleidet nur dann 

 durch anhaltendes Glühen und langsames Erkalten eine bemerkbare 

 Veränderung, wenn der Luftzutritt nicht abgehalten wird, und wenn 

 sich eine starke Glühspanrinde bilden kann. Unter dieser Rinde wird 

 die Farbe lichter mit zunehmender Geschmeidigkeit , aber nicht bemerk- 

 bar gröfserer Weichheit. Bei abgehaltenem Luftzutritt behält es die 

 graue Farbe, wird grobkörniger und mürber, oder verliert an Geschmei- 

 digkeit, und scheint auch einen etwas aerinaeren Grad von Weichheit, 

 als vor dem Glühen, zu besitzen. Wird das, mit oder ohne Luftzutritt, 



